## STUDI PENGGUNAAN METIL ESTER MINYAK SAWIT SEBAGAI MINYAK ISOLASI PERALATAN LISTRIK
Abdul Rajab (1) , Andi Pawawoi (1) , Aminudin Sulaeman (2) , Didin Mujahidin (2)
(1) Jurusan Teknik Elektro, Fakultas teknik
Universitas Andalas
(2) Jurusan Kimia, Fakultas MIPA Institut Tehnologi Bandung
Abstrak — Makalah ini membahas beberapa parameter metil ester minyak sawit sebagai minyak isolasi. Destilasi  dilakukan  untuk  mendapatkan  komposisi  minyak  yang  paling  mungkin  digunakan  sebagai kandidat  minyak  isolasi.  Minyak  asli,  hasil  destilasi  dan  residu  dari  destilasi  kemudian  diuji  beberapa parameternya  seperti  tegangan  tembus,  faktor  disipasi,  konstanta  dielektrik,  viskositas  dan  stabilitas oksidasi. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor disipasi dan viskositas metil ester minyak sawit memenuhi standar sebagai  minyak isolasi. Sayangnya tegangan tembus dan stabilitas oksidasinya termasuk kurang memadai.  Namun  demikian,  tegangan  tembusnya  mungkin  bisa  ditolerir  karena  nilanya  lebih  baik dibanding  minyak  mineral.  Konstanta  dielektrik  minyak  yang  lebih  tinggi  dibanding  minyak  mineral termasuk  menguntungkan  untuk keseragaman  medan  yang  lebih baik saat penggunaan bersama  dengan isolasi padat.
Kata  Kunci  : Metil  ester,  tegangan  tembus,  faktor  disipasi,  konstanta  dielektrik,  viskositas,  stabilitas oksidasi
Abstract — This  paper  discusses  experimental  results  on  some  parameters  of  palm  methyl  ester  as insulating oil.  Destillations are  firstly  made  to obtained the composition of oil that  provide  the  optimal compromise  among  measured  parameters.  Breakdown  voltage,  dissipation  factor,  dielectric  constant, viscosity and oxidation stability were then tested on original, destilled, and destillation residual oils. The results  showed  that  the  dissipation  factor  and  viscosity  of  destilled  palm  methyl  ester  comply  with  the standard  spesification  for  natural  ester  to  be  used  as  insulating  oil.  Sadly,  the  breakdown  voltage  and oxidation stability of oils do not fulfill the standard. However, the lower breakdown voltage of oils seem to be tolerable as their value are still higher then that of mineral oil. Dielectric constant of oils which were higher  then  that  of  mineral  oil  is  an  advantage  when  the  oils  will  be  used  in  combination  with  solid insulation for more uniformly field reason.
Key  words  : Methyl  ester,  breakdown  voltage,  dissipation  factor,  dielectric  constant,  viscosity, oxidation stability.

## I. PENDAHULUAN
Sejak  tahun  1990-an  penelitian  tentang minyak  isolasi  transformator  dari  bahan  nabati banyak menarik perhatian para ahli dan praktisi. Daya  tarik  utama  dari  minyak  nabati  untuk digunakan  dalam  peralatan  listrik  seperti transformator  adalah  dampak  minyak  terhadap lingkungan  jika  terjadi  kebocoran  atau  ketika minyak  sisa  pakai  harus  dibuang.  Selain  itu, minyak  nabati  memiliki  sejumlah  keunggulan, diantaranya:  mudah  terbiodegradasi,  tidak
beracun,  titik  kilat  dan  titik  bakar  yang  tinggi, karakteristik  termal  yang  baik  dan  mudah diperoleh  sehingga  ketersediaannya  terjamin (Claiborne,  1999;  Oommen  dan  Claiborne, 2000).  Pemakaian  minyak  nabati  juga berpeluang  memperpanjang  umur  pakai  isolasi kertas dalam transformator, dan juga transformator  itu  sendiri,  oleh  karena  laju penuaan  isolasi  kertas  dalam  minyak  nabati lebih  lambat  dibanding  minyak  mineral. (McShane dkk., 2001).
Penggunaan  minyak  isolasi  dalam  suatu transformator berlangsung dalam rentang waktu yang  lama,  sekitar  30  hingga  40  tahunan. Minyak  isolasi  harus  cukup  tahan  terhadap reaksi  oksidasi  yang  berpotensi  merusak struktur  molekul  minyak  dan  bisa  berujung pada kondisi dimana minyak tidak lagi mampu mengemban  fungsinya  baik  sebagai  isolasi maupun  sebagai  media  pendingin.  Jika  ingin digunakan  sebagai  minyak  isolasi  di  masa depan,  maka  perlu  dipilih  jenis  minyak  sawit atau  produk  turunannya  yang  memiliki stabilitas  oksidasi  relatif  tinggi,  disamping memenuhi  kualifikasi  sebagai  minyak  isolasi berdasarkan  standar  spesifikasi  minyak  nabati untuk digunakan dalam peralatan listrik (ASTM D6871).

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Minyak  sawit  termasuk  salah  satu  jenis minyak  nabati  yang  diusulkan  sebagai  minyak isolasi alternatif. Pengujian yang dilakukan oleh Abdul  Rajab  dkk.  (2009)  menunjukkan  bahwa karakteristik listrik minyak sawit jenis RBDPO Olein memenuhi standar ASTM D-6871 (2003) sebagai  kandidat  minyak  isolasi  transformator. Tegangan  tembus  dan  konstanta  dielektriknya memuaskan. Demikian juga dengan faktor rugi- ruginya,  meskipun  tidak  sebagus  tegangan tembus  dan  konstanta  dielektrik,  tapi  masih memenuhi  kualifikasi  sebagai  minyak  isolasi berdasarkan standar.
Pengaruh  perubahan  temperatur  (hingga 100 o C)  terhadap  karakteristik  dielektrik minyak  sawit  juga  menunjukkan  kinerja  yang baik  (Abdul  Rajab  dkk.,  2011).  Dibandingkan dengan  minyak  isolasi  jenis  mineral,  minyak sawit jenis RBDPO Olein memiliki keunggulan, meskipun juga punya kekurangan. Pada  temperatur  dibawah  100 o C  tegangan tebus  minyak  sawit  lebih  rendah  dibandingkan dengan  minyak  mineral.  Namun  demikian, penggunaan minyak sawit tampaknya memungkinkan  peningkatan  batas  pembebanan termal  transformator,  oleh  karena  tegangan tembusnya  cenderung  naik  hingga  temperatur 120 o C, dan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan minyak mineral.
Konstanta  dielektrik  minyak  sawit  juga tampak unggul dibanding minyak sawit. Untuk rentang  temperatur  dari  temperatur  ruangan
hingga  100 o C,  konstanta  dielektrik  minyak sawit  selalu  lebih  tinggi  dibanding  minyak mineral.  Faktor  disipasi  minyak  sawit  yang lebih rendah dalam rentang temperatur ruangan hingga  100 o C,  juga  merupakan  keunggulan karena  berarti  bahwa  minyak  sawit  memiliki rugi dielektrik yang lebih rendah dibandingkan dengan minyak mineral.
Sejauh  ini  pengujian  stabilitas  oksidasi minyak  RBDPO  Olein  belum  dilakukan.  Tapi dengan  konsentrasi  asam  linoleat  yang  relatif tinggi (10,4 - 13,4%), maka patut diduga bahwa stabilitas  oksidasi  minyak  ini  relatif  rendah. Asam-asam  lemak  tak  jenuh  cenderung  lebih rentan  terhadap  oksidasi,  namun  memiliki viskositas  relatif  lebih  rendah.  Di  lain  pihak, asam-asam  lemak  jenuh  umumnya  memiliki stabilitas  oksidasi  relatif  tinggi,  namun memiliki  viskositas  yang  juga  relatif  tinggi (Oomenn,  1997).  Diperlukan  minyak  dengan karakteristik yang merupakan kompromi antara stabilitas  oksidasi  relatif  tinggi,  dan  di  saat bersamaan  memiliki  viskositas  yang  relatif rendah.  Sayangnya,  dalam  struktur  dasarnya (trigliserida,  Gambar  1),  rantai-rantai  asam lemak  minyak  sawit  relatif  sulit  dikontrol, karena  melibatkan  reaksi  hidrogenasi  parsial dan fraksinasi.
Gambar 1. Struktur trigliserida minyak nabati (ester alami); R, R’ dan R” adalah rantai-rantai asam lemak yang bisa berupa asam lemak jenuh maupun tak jenuh.
Untuk lebih  memudahkan  kontrol terhadap  rantai  asam  lemak  minyak  maka struktur  trigliserida  minyak  sawit  perlu  diubah menjadi struktur metil ester seperti ditunjukkan dalam  gambar  2.  Metil  ester  diperoleh  melalui reaksi  eksterifikasi  triglierida  dengan  metanol. Satu  molekul  trigliserida,  jika  diesterifikasi akan menghasilkan 3 molekul metil ester, yang mungkin berbeda satu sama lain. Kondisi yang sudah  terbedakan  ini  dipandang  lebih  mudah dikontrol  dibandingkan  dengan  mengontrol
rantai  asam  lemak  minyak  dalam  struktur trigliserida  (struktur  kimia  RBDPO  Olein adalah trigliserida).
Makalah  ini  menyajikan  hasil  pengujian beberapa  parameter  MEMIS  seperti  tegangan tembus,  faktor  disipasi,  konstanta  dielektrik, viskositas  dan  stabilitas  oksidasi.  Beberapa jenis sampel diperoleh melalui proses destilasi. Hasil-hasil  pengujian  terhadap  sampel-sampel tersebut  dianalisis  dan  diperkuat  dengan  hasil pengujian GCMS untuk mengetahui perubahan komposisi MEMIS akibat destilasi.
Gambar 2. Struktur kimia metil ester; R’” adalah rantai-rantai asam lemak yang bisa berupa asam lemak jenuh maupun tak jenuh.

## III. METODOLOGI
Metodologi  yang  digunakan  meliputi penyiapan sampel, destilasi, pengujian- pengujian dan analisis hasil pengujian.

## 3.1. Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metil ester minyak sawit. Metil ester diperoleh  melalui  reaksi  esterifiksi  minyak sawit.  Esterifikasi  merupakan  reaksi  antara trigliserida  dengan  metanol  berdasarkan persamaan (1).
Minyak mineral juga diuji dan digunakan sebagai  pembanding  jika  parameter  yang  diuji tidak tercantum dalam daftar spesifikasi minyak nabati  untuk  digunakan  sebagai  minyak  isolasi berdasarkan  standar  ASTM  D6781  ( the spesification  standard  for  Vegetable  (natural ester) oil used in Electrical apparatus ).

## 3.2. Destilasi
Sebelum  dilakukan  pengujian  terlebih dahulu  dilakukan  destilasi  pada  tiga  rentang temperatur,  masing-masing  temperatur  di bawah 220 o C, temperatur di bawah 260 o C dan temperatur di bawah 300 o C.
Gambar  3  menunjukkan  peralatan  yang digunakan untuk proses destilasi. Labu destilasi yang berisi Metil Ester Minyak Sawit sebanyak 1  liter  dipanaskan  pada  temperatur  maksimum 220 o C.  Uap  yang  terbentuk  pada  temperatur 220 o C  didinginkan  dalam  tabung  pendingin, lalu dialirkan untuk kemudian ditampung dalam gelas  ukur.  Pendinginan  dilakukan  melalui sirkulasi air yang dipompakan dari dalam ember masuk  ke  dalam  tabung  pendingin  dan dikembalikan  ke  dalam  ember.  Prosedur  yang sama  dilakukan  untuk  destilasi  pada  rentang temperatur  220 o C  <  T  ≤  260 o C  dan  rentang temperatur 260 o C < T ≤ 300 o C.
Dengan  demikian  diperoleh  lima  macam sampel metil ester minyak sawit, yaitu:
a. Sampel Metil Ester kondisi normal b. Sampel  Metil  Ester  hasil  destilasi  untuk temperatur (T) ≤ 220 o C.
c. Sampel Metil Ester hasil destilasi untuk 220
o C < T ≤ 260 o C.
d. Sampel Metil Ester hasil destilasi untuk 260 o C < T ≤ 300 o C.
e. Sampel Metil Ester residu destilasi.

## 3.3. Pengujian Tegangan Tembus
Pengujian  tegangan  tembus  dilakukan berdasarkan  standar  ASTM  D  1816.  Pasangan elektroda  yang  digunakan  adalah  jenis  VDE dengan  jarak  antar  elektroda  2  mm.  Tegangan AC  diterapkan  terhadap  pasangan  elektroda dengan  laju  kenaikan  500  kV/det  hinggap terjadi tembus pada sampel minyak.
CH 3 O C R’” O Trigliserida Metanol Metil Ester Gliserol H H H (1) 3CH 3 -OH 3CH 3 O C R’”
O

## Gambar 3. Peralatan destilasi.
3.4. Pengujian Faktor Disipasi dan Konstanta Dielektrik
Pengujian  faktor  disipasi  dan  Konstanta dielektrik  dilakukan  berdasarkan  standar  IEC- 247. Sampel minyak ditempatkan dalam sebuah sel  uji  berupa  pasangan  elektroda  konsentris dengan  celah  antara  elektroda  luar  dan elektroda  dalam  berjarak  2  mm.  Pengujian dilakukan  berdasarkan  prinsif  kerja  Jembatan Schering. Sel uji berisi sampel diletakkan pada salah  satu  dari  dua  lengan  sisi  tegangan  tinggi Jembatan  Schering.  Pada  lengan  tegangan tinggi  yang  lain  ditempatkan  kapasitor  standar (C s ).  Tegangan  AC  sekitar  1  kV  diterapkan terhadap  pasangan  elektroda  sehingga  medan listrik  yang  dialami  oleh  minyak  sampel  tidak melebihi nilai 1,2 kV/mm.
Nilai  faktor  disipasi  sampel  diperoleh pada  kondisi  setimbang  jembatan  schering. Kesetimbangan  diperoleh  dengan  mengatur tahanan  dan  kapasitor  variabel  pada  lengan bagian lain dari Jembatan Schering.

## 3.5. Pengujian Viskositas
Pengujian  viskositas  dilakukan  dengan menggunakan viskometer (Gambar 4a).
Temperatur  sampel  saat  diuji  dikontrol  dengan mengontrol  temperatur  cairan bath  dengan thermostat . Sampel minyak sebanyak sekitar 10 –  15  ml  dimasukkan  ke  dalam  viskometer sedemikian  rupa  sehingga  jika  sampel  minyak dibawa  ke  reservoir  B  dan  permukaannya melewati  garis  m,  reservoir  A  masih  terisi sekitar  setengahnya  (Gambar  4b).  Sampel kemudian  dibiarkan  mengalir  dengan  bantuan gravitasi. Viskositas sampel minyak ditentukan dengan membandingkan waktu alir (dari m ke n, Gambar  4b)  dan  kerapatan  massanya  dengan waktu alir dan kerapatan massa air suling, yang
dinyatakan  dengan  persamaan  (2)  seperti  di bawah ini:
(2)
Di mana η adalah viskositas minyak sampel, η 0 adalah  viskositas  air  suling,  t  adalah  waktu alir  minyak  sampel,  t 0 adalah  waktu  alir  air suling,  ρ  adalah  kerapatan  massa  minyak sampel,  dan  ρ 0 adalah  kerapatan  massa  air suling.
Gambar 4. (a) Viskometer Oswald untuk mengukur viskositas minyak, (b) Rincian posisi sampel minyak dalam viscometer

## 3.6. Pengujian Stabilitas Oksidasi
Pengujian  stabilitas  oksidasi  dilakukan dengan  Rancimat  873  berdasarkan  metode  EN 14112.  Metode  pengujian  ini  mengukur  waktu induksi  oksidasi  ( Oxidation  Induction  Time ), yaitu  waktu  yang  diperlukan  oleh  sampel minyak  hingga  mengalami  oksidasi  sekunder, yaitu  terbentuknya  senyawa-senyawa  organik mudah  terbakar  dan  asam-asam  karboksilat molekul  rendah  yang  ditandai  dengan meningkatnya  konduktifitas  minyak.  Pengujian dilakukan  dengan  mengirim  sampel  minyak  ke Laboratorium  Pengembangan  Proses  dan  Unit Biodiesel, LEMIGAS.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Tegangan Tembus
Hasil pengujian tegangan tembus ditunjukkan oleh diagram batang dalam gambar 5.  Tampak  pada  gambar  bahwa  semua  sampel metil  ester  minyak  sawit  memiliki  tegangan tembus  di  bawah  harga  standar  tegangan tembus  minyak  nabati  untuk  penggunaan sebagai  minyak  isolasi  pada  peralatan  listrik (ASTM  D  6781).  Namun  demikian,  hasil
Vol: 3 No.1 Maret 2014
pengujian tegangan tembus ini perlu diinvestigasi  lebih  lanjut  oleh  karena  tegangan tembus minyak mineral juga memiliki tegangan tembus di bawah nilai standar, lebih rendah dari tegangan  tembus  semua  sampel  metil  ester minyak sawit.
Gambar 5. Tegangan tembus berbagai jenis sampel dan perbandingan dengan standar spesifikasi berdasarkan ASTM D 6871.
Hasil  lain  yang  menarik  adalah  destilasi menyebabkan tegangan tembus minyak menjadi lebih  tinggi  dan  semakin  membesar  dengan naiknya  temperatur  destilasi.  Padahal  patut diduga  bahwa  semakin  tinggi  temperatur destilasi  semakin  besar  peluang  minyak mengalami  degradasi,  yang  hasil  degradasinya berpeluang  memperburuk  tegangan  tembus minyak.

## 4.2. Faktor Dissipasi
Hasil pengujian faktor disipasi ditunjukkan oleh diagram batang dalam gambar 6.  Dapat  di  lihat  pada  gambar  5  bahwa  semua sampel  metil  ester  minyak  sawit  memiliki faktor  disipasi  yang  lebih  rendah  dari  harga standar  faktor  disipasi  minyak  nabati  untuk penggunaan  sebagai  minyak  isolasi  pada peralatan  listrik  (ASTM  D  6781).  Hasil  ini sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Semakin rendah  nilai  faktor  disipasi  sebuah  minyak semakin rendah rugi-rugi dielektrik yang timbul dalam  minyak  saat  digunakan  sebagai  minyak isolasi.
Hal  lain  yang  menarik  dari  hasil pengujian  sebagaimana  ditunjukkan  dalam gambar  6  adalah  bahwa  dengan  mengabaikan sampel  pada  kondisi  normal,  faktor  disipasi metil  ester  minyak  sawit  semakin  rendah  jika
minyak  didestilasi  pada  temperatur  yang semakin tinggi.
Gambar 6. Faktor disipasi berbagai jenis sampel dan perbandingan dengan standar spesifikasi berdasarkan ASTM D 6871.

## 4.3. Konstanta Dielektrik
Hasil  pengujian  konstanta  dielektrik terhadap metil ester minyak sawit pada berbagai level  temperatur  ditunjukkan  dalam  gambar  7. Dapat  dilihat  dari  gambar  7  bahwa  konstanta dielektrik  metil  ester  minyak  sawit  hasil destilasi  turun  dengan  naiknya  temperatur destilasi. Sampel hasil destilasi pada temperatur maksimum 220 o C menunjukkan nilai konstanta dielektrik  yang  paling  mendekati  nilai  tipikal konstanta  dielektrik  minyak  nabati.  ASTM  D 6871  tidak  mematok  harga  khusus  yang  harus dipenuhi  oleh  sebuah  minyak  untuk  dapat digunakan sebagai minyak isolasi pada berbagai peralatan  listri.  Namun  demikian,  konstanta dielektrik  yang  lebih  besar  akan  memberikan tingkat  keseragaman  medan  lebih  baik  saat digunakan  bersamaan  dengan  isolasi  kertas, kasus  yang  umum  terjadi  pada  berbagai peralatan listrik tegangan tinggi.
Gambar 7. Konstanta dielektrik berbagai jenis sampel dan perbandingan dengan nilai tipikal konstanta dielektrik minyak nabati.
Perbandingan  antara  gambar  6  dan gambar  7  menunjukkan  bahwa  tren  perubahan konstanta  dielektrik  terhadap  temperatur destilasi sedikit berbeda dengan tren perubahan faktor  disipasi,  ketika  memasukkan  residu sebagai  sampel  yang  akan  terdestilasi  jika temperatur destilasi terus ditingkatkan. Gambar 6  menunjukkan  bahwa  faktor  disipasi  sampel residu  ikut  dalam  tren  umum  dimana  faktor disipasi  mengecil  dengan  naiknya  temperatur destilasi. Gambar 7, di lain pihak, menunjukkan bahwa konstanta dielektrik sampel residu tidak mengikuti  tren  penurunan  konstanta  dielektrik dengan kenaikan temperatur destilasi. Konstanta dielektrik sampel residu justru secara signifikan  lebih  besar  dibandingkan  dengan konstanta dielektrik sampel hasil destilasi pada temperatur maksimum 300 o C.

## 4.4. Viskositas
Hasil  pengujian  viskositas  terhadap berbagai jenis sampel metil ester minyak sawit ditunjukkan  dalam  gambar  8.  Gambar  8 menunjukkan  bahwa  viskositas  semua  sampel metil  ester  minyak  sawit  jauh  lebih  rendah dibandingkan  dengan  nilai  spesifikasi  minyak nabati  untuk  penggunaan  sebagai  minyak isolasi  berdasarkan  standar  ASTM  D  6871. Hasil  ini  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh karena semakin kecil viskositas sebuah minyak akan  semakin  memudahkan  transfer  panas, yang  berarti  semakin  bagus  dalam  berfungsi sebagai  media  pendingin  jika  digunakan  pada berbagai peralatan listrik tegangan tinggi.
Gambar 8. Viskositas berbagai jenis sampel dan perbandingan dengan standar spesifikasi berdasarkan ASTM D 6871.
Hasil  lain  yang  menarik  dari  gambar  8 adalah  bahwa  dengan  mengabaikan  sampel
pada  kondisi  normal  dan  dengan  menganggap bahwa sampel residu akan ikut terdestilasi jika temperatur destilasi terus ditingkatkan, viskositas  minyak  metil  ester  hasil  destilasi meningkat dengan naiknya temperatur destilasi.

## 4.5. Stabilitas Oksidasi
ASTM  D  6781  tidak  menunjukkan prosedur  standar  pengujian  stabilitas  oksidasi dan  juga  tidak  menetapkan  spesifikasi  standar. Namun  demikian,  jika  suatu  minyak  akan digunakan  sebagai  minyak  isolasi  dalam berbagai peralatan listrik tegangan tinggi, maka minyak  harus  cukup  tangguh  terhadap  reaksi oksidasi.  Dalam  penelitian  ini  pengujian stabilitas  oksidasi  dilakukan  dengan  mengukur waktu  induksi,  dan  hasilnya  dibandingkan dengan  waktu  induksi  minyak  isolasi  jenis mineral,  karena  minyak  isolasi  jenis  mineral inilah  yang  paling  banyak  digunakan  sebagai minyak  isolasi  pada  berbagai  peralatan  listrik tegangan tinggi hingga saat ini.
Hasil  pengujian  waktu  induksi  berbagai jenis  sampel  minyak  ditunjukkan  pada  gambar 9. Tampak pada gambar 9 bahwa waktu induksi semua sampel metil ester minyak sawit jauh di bawah  waktu  induksi  minyak  mineral.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  ketahanan  semua sampel  metil  ester  minyak  sawit  terhadap oksidasi  jauh  dibawah  ketahanan  terhadap oksidasi  dari  minyak  isolasi  yang  selama  ini digunakan  secara  luas.  Sampel  metil  ester kondisi  normal,  yang  merupakan  sampel dengan  dengan  tingkat  ketahanan  oksidasi paling  tinggi  diantara  semua  sampel,  bahkan hanya  memiliki  periode  induksi  60  kali  lebih rendah  dibandingkan  dengan  waktu  induksi minyak mineral.
Pengujian  stabilitas  oksidasi  dengan mengukur  waktu  induksi  sampel  minyak menunjukkan hasil yang kurang
menggembirakan  dalam  upaya  penggunaan metil ester minyak sawit sebagai minyak isolasi. Namun  demikian,  pengujian  dengan  metode yang  sama  dan  membandingkan  hasilnya dengan    minyak  nabati  lain  yang  telah dinyatakan  cocok  digunakan  sebagai  minyak isolasi perlu dilakukan sebelum  menyimpulkan bahwa  metil  ester  minyak  sawit  tidak  layak digunakan sebagai minyak isolasi.
Gambar 9. Waktu induksi berbagai jenis sampel metil ester minyak sawit dan perbandingan dengan minyak isolasi jenis mineral.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  pembahasan  di  atas maka  beberapa  kesimpulan  dapat  diambil sebagai berikut:
1. Faktor  disipasi  dan  viskositas  metil  ester minyak  sawit  untuk  semua  kondisi memenuhi  syarat  sebagai  minyak  isolasi, sedangkan  tegangan  tembus  kurang memuaskan.  Namun  demikian  tegangan tembus minyak untuk semua kondisi lebih baik dari tegangan tembus minyak mineral.
2. Destilasi  menyebabkan  kenaikan  tegangan tembus,  faktor  disipasi  dan  konstanta dielektrik.  Kenaikan  temperatur  destilasi menyebabkan tegangan tembus terus naik, namun  menyebabkan  faktor  disipasi  dan faktor disipasi jadi turun.
3. Destilasi  menyebabkan  viskositas  metil ester  minyak  sawit  turun,  tapi  kemudian naik dengan naiknya temperatur destilasi.
4. Stabilitas oksidasi metil ester minyak sawit untuk  semua  kondisi  lebih  rendah  dari stabilitas oksidasi minyak mineral.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada  LPPM Unand  atas  bantuan  pembiayaan  melalui Program  Hibah  Pekerti  berdasarkan  kontrak No.016/PL/SPK/PNP/FT-Unand/2012.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abdul Rajab dkk. “Properties of RBDPO
Oleum  as  A  Candidate  of  Palm  Based- Transformer  Insulating  Liquid”,  2009
International  Conference  on  Electrical Engineering  and  Informatics,  Selangor,
Malaysia, (2009)
[2] Abdul  Rajab,  Aminudin  Sulaeman, Sudaryatno  Sudirham  dan  Suwarno, A Comparison  of  Dielectric  Properties  of Palm  Oil  with  Mineral  and  Synthetic Types Insulating Liquid under Temperature  Variation ,  ITB  Journal  of Engineering Science, 43 , 189-206 (2011).
[3] ASTM  D6871  “Standard  Specification for  Natural  (Vegetable  Oil)  Ester  Fluids Used  in  Electrical  Apparatus”  Annual Book  of  ASTM  Standards,  Vol  10.03,
(2003)
[4] Claiborne, C.C., Wals, E.J. dan Oommen T.V., An Angriculturally Based Biodegradable Dielectric Fluid , Proceeding of IEEE/PES T&D
Conference, New Orleans, 11-16 (1999).
[5] McShane,  C.P.,  dkk., Aging  of  Paper Insulation  in  Natural  Ester  Dielectric Fluid ,  2001  IEEE/PES  Transmission  & Distribution  Conference  &  Exposition, Atlanta GA (2001).
[6] Oommen  T.V.  dkk.:  Biodegradable Electrical  Insulation  Fluids,  Electrical Insulating Conference, Chicago, (1997).
[7] Oommen,  T.V.,  dan  Claiborne.  C.C., A New  Vegetable  Oil  Based  Transformer Fluid  :  Development  and  Verification , Proceeding  of  Conference  on  Electrical Insulation  and  Dielectric  Phenomena, 876-881 (2000).

## Biodata Penulis
Abdul Rajab , Penulis menyelesaikan pendidikan  S1  tahun  1996  di  Universitas Hasanuddin  dan  menyelesaikan  pendidikan  S2 di  ITB  tahun  2001.  Saat  ini  penulis  terdaftar sebagai  dosen  Teknik  Elektro  Universitas Andalas  Padang.  Minat  penelitian  adalah minyak  isolasi  pada  peralatan  listrik  tegangan tinggi, monitoring dan diagnosis sistem isolasi.